68o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Les barreaux ont été chauffés à l'aide d'un four Ileranis à résistance, monté de telle 

 sorte que la températuie soit sensiblement uniforme dans tout l'espace occupé par 

 l'alliage. Un couple Le Chatelier Pt-platine rhodié à lo pour loo m'a servi pour 

 déterminer les températures. 



Le Tableau suivant indique la composition des échantillons étudiés et les 

 points singuliers que présentent mes courbes de résistance. En général, ces 

 points ont été accusés aussi par la variation des forces éleclroinotrices de 

 contact. 



Oiiri-eau fli- Darreau 9,. liarrcau 1?,. |{nrrOBii I2o. 



Éléments. — ^ — ^^ — ^ ■ "^ — ^^ ^ ^- — -^^^«^^^ — ^ — ~~ ^ — — ^» 



doses. i" moilk'. 2' moiUc. Mnjrnne. i"mnilic. 2' moilié. Moyenne. i" moUiê. 2' moiUc. Moyenne. 1" moitié. 2' moitié. .Moyenne. 



Cu 89,48 89,68 89,5s 89,68 89,58 89,63 87,64 86, 80 87,32 86,56 85, 08 85,82 



Al 8,7 8,7 8,7 9 9,5 9,25 10,5 11,8 ii,i5 12,2 i3,7 12,95 



Ke o,S.'î 0,47 o,65 0,25 0.35 0,25 i,.'!5 ",94 '''5 (1,81 i>,65 0,73 



1)9. 01 9S.85 98.95 99, .33 99,.5fi 99,54 99.57 99,43 



Non dosés : Si (surtout dans 9, et 9,), traces de Pb, As, Sb. 



ÉcliaulT. nerroiii. l->hauiï. Kefroid. ÉcliaulT. Refroîd. Échauiï. Rerroid. 



Points , 200" Exp. non faite \ers 200 vers 200 3io 235 vers itio vers 160 



de ! 4*'o° 4^f 625 555 610 55o 590 545 



transformation ( 720-730 720-730 vers 820 vers 820 » » 800 760 



l.e deuxième point de transformation (vers 5oo°) est très accentué, sauf pour 9,; 'e troisième (vers 75o°) est le 

 moins net. 



On voit que ces alliages renferment des quantités assez notables d'élé- 

 ments étrangers, notamment de fer, dont l'influence n'est sans doute pas 

 négligeable. 



Mes expériences conduisent aux conclusions suivantes : 



1° Les températures de transformation observées (vers 5oo° et vers ^oo") 

 par l'étude de la variation de la résistance électrique avec la température 

 sont assez voisines des températures indiquées par M. L. Guillet. 



Toutes mes courbes présentent en outre, vers 200°, un point singulier 

 qui n'a pas encore été signalé. Les autres méthodes d'étude des alliages 

 (micrographie, essais mécaniques, mesure des dilatations) permettraient 

 peut-être de savoir s'il s'agit d'un point de transfonuation. 



2° Les variations sont parfaitement réversibles, sauf au voisinage des 

 points de transformation. Sur trois barreaux (g^, 12,, 12.) j'ai observé, 

 pour ces points, des retards très nets. Dans tous les cas, la température de 

 transformation au refroidissement était inférieure à celle de réchauffement. 



3° Les chauffages successifs n'ont pas d'influence sensible sur les points 

 de transformation ; mais, ordinairement, les courbes deviennent plus nettes 



